두께 0 . 5 mm , 사이즈 28 × 26 mm 의 청정 한 유리 기판 에 , 조사 ( 照射 ) 에너지 1000 mJ / cm 2 ( 저압 수은등 ( 254 나노미터 ) ) 을 조사 함 으로써 UV - O 3 처리 를 행하 였 다 . 다음 으로 , 0 . 3 ∼ 0 . 6 mL 의 잉크 조성물 을 유리 위 로 적하 하 고 , 스핀코팅 ( 슬로프 , 5 초간 → 500 ∼ 5000 rpm , 10 초간 → 슬로프 , 5 초간 ) 를 행하 였 다 . 또한 , 120 ℃ 의 핫 플레이트 상 에서 10 분 간 건조 시켰 다 .